Silber 



Gold 



Platin 



Ag 



Au 



Pt 



D. Kein Beschlag. 



Regul. XX gewöhnlich verzerrt, meist als dendritischer Anflug, 

 auch in Körnern und Klumpen. # keine; dehnbar. 



Farbe. Silberweiß, gelblich angelaufen. Strich silberweiß. 



Mikrochem. v. d. L. leicht schmelzbar. Von HN0 3 zersetzt. Ag 

 als Ag 2 Cr 2 7 . Gewöhnlich Au bis 28%, weiter Cu-, Fe-, 

 Pt-, Hg-, As-, Sb-haltig. 



Regul. XX verzerrte Oktaeder, meist in Körnern, Klumpen, haar- 

 förmig, ein- und aufgewachsen. 4£ keine; dehnbar. 



Farbe. Goldgelb; Metallglanz. Strich goldgelblich. 



Mikrochem. v. d. L. leicht schmelzbar. Von Königswasser zersetzt. 

 Ag-haltig = 2—20%; Au als TlAuCl 4 ± 5H 2 0. 



Ähnl. Pyrit. 



Begl. Tetradymit, Quarz, Platin, Magnetit. 



Regul. XX selten, zumeist in Körnern. 



Farbe. Weißlich-stahlgrau. 



Mikrochem. v. d. L. unschmelzbar. Immer mit den anderen 

 Platinmetallen gemischt. Nur wenn Pt-reich, von Königs- 

 wasser angegriffen. Pt als Cs 2 PtCl 6 . 



Verwandt mit: Iridium lr = y6 — 27%, Pt = 20 — 55%- Iridosmium 

 Ir= 50—70%, Pt = 0— 2%, Os= 17—40%. Eisenplatin 



Fe = 5-1 5%- 

 Begl. Gold, Chromit, Magnetit. 



Mikroskopisch nicht durchsichtig. H=4, 47, 5. 



Name 



Formel 



Spez. Gew. 



Härte 



Hauerit 



MnS 2 



3,5—3,5 



4 



Sphalerit 



ZnS (meist durchsichtig) 



3,9-4,2 



3V2-4 



Zinkblende 









Alabandin 



MnS 



3,9—4,1 



3 x / 2 -4 



Chalkopyrit 



CuFeS 2 



4,1—4,3 



3V2-4 



Kupferkies 









Manganit 



Mn 2 3 +H 2 



4,3—4,4 



3V2-4 



Zinnkies 



(Cu 2 , Fe)SnS 3 



4,3—4,4 



4 



Pyrrhotin 



Fe 7 S 8 



4,4—4,6 



3V2-4V2 



Magnetkies 









Tetraedrit 



(Cu 2 (Fe,Zn)) 4 As 2 S 7 



4,4—5,4 



3—4 



Fahlerz 









Ilmenit 



(Fe,Ti) 2 3 



4,5—5,2 



5-6 



Eisennickelkies 



(Fe,Ni)S 



±4,6 



37 2 -4 



Hausmannit 



Mn 3 4 



4,7—4,8 



5-5 Vi 



Arsen 



As 



5,7-5,8 



3—4 



Polykras 



Y,Er,Ti,U,Nb 



5,o—5,2 



5-6 



Yttrotantalit 



(Fe,Ca)(Y,Ce) 2 (Ta,Nb) 4 1 5 



+ 4 H 2 

 Ce,Y,Er,Fe,U,Nb 



5,4—5,9 



5-5 V. 



Samarskit 



5,6-5,8 



5-6 



Glaukodot 



(Co, Fe) (S, As) 2 



5,9 — 6,2 



5 



Arseneisen 



FeAs 2 



6,9—7,4 



5-5 Vi 



Safflorit 



(Co, Fe)As 



7,i—7,i 



4V2 „ 



Wolframit 



(Mn,Fe)W0 4 



7,i—7,5 



5-5 Vi 



Kupfernickel 



NiAs 



7,4—7,7 



5 Vi 



Nickelin 









Antimonnickel 



■ NiSb 



7,5—7,6 



5 



Eisen 



Fe 



±7,9 



4Vi 



Platin 



Pt 



18,0 



4—5 



Chalkopyrit 



Kupferkies 



Stannin 



Zinnkies 



Tetraedrit 



Fahlerz 



I. Spez. Gew. 3,5-6,0. 



A. v. ü\ L. auf Kohle mit HCl starke Cu-Flamme. 



Cu 2 S-Fe 2 S 3 



CuoS-FeS-SnS, 



4Cu 2 S-Sb 2 S 3 



Tetragon. X X häufig; meist Zwillinge; derb, traubig, angeflogen. 

 Farbe. Gelb, auch schwarz angelaufen. Strich grünlichschwarz. 

 Mikrochem. v. d. L. leicht schmelzbar, Kugel magnetisch. Von 



HCl nicht, wohl von HN0 3 unter Abscheidung von S zersetzt. 



Cu als CuHg(CNS) 4 +H 2 0; Fe als Fe(CNS) 3 . 

 Ähnl. Pyrit, Pyrrhotin, Fahlerz wenn schwarz. 



Tetragon. X X sehr selten, nur massiv und feinkörnig. Spröde. 



Farbe. Stahlgrau bis eisenschwarz, öfters gelblich durch Chalko- 

 pyrit. Strich schwarz. 



Mikrochem. Im Kölbchen zerknisternd, v. d. L. schmelzend, nach 

 Abrüstung, mit Borax Cu-, Sn-, Fe-Korn. Von HN0 3 zersetzt. 

 Sn als Rb 2 SnCl 6 ; Cu als CuHg(CNS) 4 +H 2 0; Fe als Fe(CNS) 3 ; 

 Sn = 25%, Cu = 29°/ , Fe = 6— 12%, Zn=2— 9%, S=29%. 



Siehe S. 119. 



